Krystallisationsgeschwindigkeit etc. 
611 
Viele Versuche bei Druck liegen nun nicht vor, aber sowohl 
aus Oetling’s wie aus Tammann’s Versuchen geht hervor, dass der 
Druck nicht unmittelbar von grossem Einflüsse ist, aber eine indirekte 
Einwirkung durch Zurückhalten des Wassers und der Mineralisatoren 
unter Druck ist wahrscheinlich. In der That weist Tammann 1 bei 
organischen Verbindungen nach, dass die Kernzahl gegen Zusätze 
sehr empfindlich ist, und zwar auch gegen solche, welche einen 
chemischen Einfluss nicht ausüben können, wie Quarz und Feldspath 
bei organischen Verbindungen. Aus einer grossen Zahl von Syn- 
thesen schliesse ich, dass der Einfluss von Chloriden, Fluoriden, 
Wolframsäure und anderer sogenannter Mineralisatoren sich auch 
in Vergrösserung des Krystallisationsvermögens und der Geschwindig- 
keit äussert. Zu erfahren bleibt, ob sich dies auf Reaktions- oder 
Krystallisationsgeschwindigkeit bezieht. 
Wenn eine Schmelze mit schon bestehenden festen Krystallen 
erstarrt (Impfung), so bilden sich parallel angeordnete Nadeln (was 
allerdings von dem Temperaturgebiet abhängig ist) und es entsteht 
Fluidalstruktur; zu bemerken ist, dass bei den Versuchen der Ein- 
fluss eines solchen Impfkrystalls räumlich sehr beschränkt ist und 
sich nur auf ein kleines umliegendes Gebiet erstreckt. 
Die Neigung zur Glasbildung kann sowohl durch geringe 
Krystallisationsgeschwindigkeit entstehen oder bei grösserer Ge- 
schwindigkeit, wenn das Krystallisationsvermögen gering ist. Bei 
sauren Schmelzen scheinen nun beide gering zu sein, wir wissen, 
dass Orthoklas und Quarz aus Schmelzen auch bei Gegenwart von 
Mineralisatoren nur in kleinen Krystallen sich bilden. Gemenge dieser 
Mineralien sind daher, wie wir bei Lipariten sehen, nur selten 
krystallinisch, sondern hauptsächlich glasig, auch die Felsitgrund- 
masse ist schlecht krystallisirt, eine Ausnahme davon macht der 
Granit; hier hat vielleicht der Druck Einfluss neben den Minerali- 
satoren, jedenfalls aber die Dauer der Abkühlung. 
Die von Tammann gefundene Erscheinung, dass die Kry- 
stallisationsgeschwindigkeit von dem Gefässe abhängt, bestätigt eine 
längst bekannte Thatsache bei mineralogisch-synthetischen Ver- 
suchen, nämlich dass, je grösser das Gefäss, je grösser die Kry- 
stalle ausfallen. 
Bei genügend rascher Abkühlung können die meisten Stoffe 
als Gläser erstarren, ob dies für alle gilt, wie Tammann meint, kann 
ich nicht sagen; Augitglas ohne Mikrolithen ist jedenfalls schwer 
zu erhalten, denn auch bei der raschesten Abkühlung waren einige 
solche vorhanden. Bei Gegenwart von Fluoriden, Chloriden etc. 
bildeten sich bei meinen Versuchen auch stets einzelne Krystalle. 
Polymorphe Modifikationen, wie sie Tammann gleichzeitig beim 
Krystallisiren beobachtet, scheinen bei Mineralien wohl selten zu 
entstehen, da eben die Existenztemperaturgrenzen hier eine Rolle 
1 Zeitschr. f. physik. Chemie. XXIV. 478. 
39 * 
